-338- 



Miueralogie. 



ringer Zähigkeit der betreffenden Schmelze (Anortkitzusamrnensetzung) 

 beginnt die Kristallisation bei niedriger Temperatur und sie schreitet 

 schnell voran. Das Sintern beruht bei solchen Stoffen wohl auf einer 

 Verfilzung durch Kristallnadeln. Bei viskosen Massen (Albitzusammen- 

 setzung) beginnt das Sintern aber auch bei niedrigen Wärmegraden. Spuren 

 davon erscheinen um so eher, je feiner das Pulver ist und je langsamer die 

 Erhitzung erfolgt. Bei solchen gepulverten Gläsern mag das Sintern auf 

 einem Ineinanderverfließen der überkühlten Masse beruhen. Alle Feldspat- 

 gläser sintern leicht bei 700 — 900°. Kristallisierter Feldspat Ab x An 2 

 bildete 150° unter seinem Schmelzpunkt nach vierstündiger Erhitzung einen 

 festen Körper, der nach drei Tagen so hart wie Porzellan war. Wahr- 

 scheinlich ist das darauf zurückzuführen, daß einige der Feldspatteilchen 

 auf Kosten kleinerer wachsen. 



Schlußfolgerungen. Stellt man sich die Ergebnisse der Schmelz- 

 punktbestimmungen an den erörterten Feldspaten graphisch zusammen, 

 indem man die Zusammensetzung als Abszissen vermerkt, die Temperaturen 

 der Schmelzpunkte als Ordinaten, so gewahrt man, daß die Linie, welche 

 die Schmelzpunkte verbindet, sich einer Geraden sehr stark nähert. Man 

 erkennt kein Maximum oder Minimum zwischen den Extremen, vielmehr 

 einen gleichmäßigen Abfall von An bis Ab 3 An x , und schon oben ist er- 

 wähnt, daß beim Kristallisieren die feste und flüssige Phase jeweils in 

 ihrer Zusammensetzung übereinstimmen. Das Erstreben einer elektischen 

 Zusammensetzung seitens des Schmelzrestes ist also nicht zu verzeichnen. 



Die Plagioklasmischungen lassen sich allem Anschein nach dem 

 bekannten RoozEBOOM'schen Kristallisationsschema unterstellen, das durch 

 vollkommene Mischbarkeit auch im festen Zustande und durch das Fehlen 

 eines Maximums oder Minimums gekennzeichnet ist \ Daß erfahrungs- 

 mäßig nicht erst eine Komponente auskristallisiert , die gegenüber dem 

 Schmelzrest eine am Anorthitmolekül reichere Zusammensetzung hat, 

 mag sich durch Überkühlung erklären, die bei ihrer Aufhebung gleich 

 zum Endzustand der Kristallisation, also zur Ausscheidung von Kristallen 

 von der Zusammensetzung der Schmelze führt. Anzeichen von Differen- 

 zierungen in Feldspate verschiedener Zusammensetzung fehlen übrigens 

 nicht ganz 2 . Auch die Daten, welche von den Verf. bezüglich des spezi- 

 fischen Gewichts erhalten wurden, bestätigen den gleichmäßigen Übergang 

 der Mischungen. Von Anorthit zu Albit geben sie, in dem entsprechenden 

 Diagramm eingetragen, in ihrer Verbindung eine Gerade. Trägt man 

 dazu die entsprechende Linie der spezifischen Gewichte der Gläser, so 



1 Bemerk, d. Ref. Da bereits der Schmelzpunkt der Mischung Ab 3 An x 

 nicht ganz befriedigend festzulegen war und bezüglich Ab 4 An x sowie 

 schließlich beim Albit gar keine einigermaßen sichere Angabe gemacht 

 werden kann, so ist durch die Erhitzungskurven natürlich nicht bestimmt 

 erwiesen, daß ein Minimum fehlt. 



2 Bemerk, d. Ref. Daß es bei der langsameren Abkühlung in der 

 Natur zu der von der Theorie verlangten Differenzierung in kalkreichere 

 Ausscheidung und natriumreicheren Schmelzrest kommt, deuten bekannter- 

 maßen die Plagioklase mit Zonenstruktur an. 



